658 36 



Med disse Tal stemme Descloigeaux's særdeles godt overens. Det fortjener at frem- 

 hæves, hvor stor indbyrdes Afvigelse der er mellem de Brydningsforhold, de forskjellige 

 Krystaller have givet — et Forhold, der svarer til den krystallografiske Uoverensstemmelse 

 mellem forskjellige Individer, ja mellem sammensvarende Vinkler paa samme Individ, som 

 ligeledes er særdeles fremtrædende ved dette Stof. Paa Grund af Krystallernes ringe Størrelse og 

 deres lavleformige Udvikling, have vi desværre ikke set os i Stand til at bestemme Bryd- 

 ningsforholdet for to paa hinanden lodrette Prismer af samme Krystal, f. Ex. dannede af Fla- 

 derne (110) (ÏÏ1) og (110) (11 1), der gjennemgaaende give forskjellige Vinkelværdier. I 

 ethvert Tilfælde vil det her sees hvor nødvendigt det er til en paalidelig Bestemmelse af 

 Brydnlngsforholdet ved konstigt fremstillede Krystaller at foretage det størst mulige Antal 

 Forsøg paa forskjellige Krystaller. 



21. Am H'^ FOK Fosforsur Ammou. 



Tetragonalt a : c = ) : 0.7124. (Mitscherlich). 



Optisk Karakter. Negativ. 



Krystallerne ligne i enhver Henseende det arsensure Salt; Pyramidens Polkant- 

 vinkel -- 119° 46'. 



Vægtfylde = 1.758. Rumfylde = 65.4. (Schiff). 

 Prismerne vare slebne og belagte paa almindelig Maade. 



Pr Nr 49. p = 41° 12.5'. Parallel Hovedaxen. 



• a n Dilf. Svingning. 



fc 42° 50' 1.4768 O \ 



fo 43° 3.5' 1.4793 -f 1 > parallel Axeii. 



Sp 43° 34' 1.4846 — 1 ) 



Wc 47° 4' 1.5214 + 2 j 



Wo 47° 24' 1.5249 -j- 3 > lodret paa Axen. 



tap 48° r 1.5312 - 2 ) 



